516 
A. Föppl 
Nummer 
fein 
mittel 
grob 
1 
16,6 
23,7 
59,7 
2 
11,6 
17.3 
71,1 
3 
6,1 
12,3 
81,6 
4 
15,8 
20,9 
63,3 
5 
22,2 
24,6 
53,2 
6 
22,3 
24,6 
53,1 
7 
21,7 
23,9 
51,4 
Die Ergebnisse der Druckfestigkeitsversuche sind in der 
folgenden Zusammenstellung enthalten, in die ich auch alle 
Einzelwerte aufgenommen habe, um die recht erheblichen Unter- 
schiede, die darin Vorkommen, erkennen zu lassen. 
Nummer 
Bezeichnung 
1 . 
Einzelwerte 
2. 3. 
Durchschnitt in 
kg/cm 2 
1 
0 118 
5720 
6900 
6200 
6273 
2 
S 386 
4740 
4090 
4580 
4470 
3 
S 3S9 
5800 
6860 
6010 
6223 
4 
Normalglas 
8090 
8500 
9720 
8770 
5 
Geräteglas 
8250 
10600 
7880 
8910 
6 
59HI 
7300 
10120 
10720 
9380 
7 
Zylinderglas 
7500 
9140 
11550 
9397 
Auffällig erscheint hier der Zusammenhang zwischen der 
Druckfestigkeit und dem spezifischen Gewichte; je leichter das 
Glas bei diesen 7 Sorten war, desto größer war seine Druck- 
festigkeit. Wie ein Vergleich mit früheren Versuchen erkennen 
läßt, handelt es sich aber hierbei nur um ein mehr zufälliges 
Zusammentreffen. 
Die Schlagversuche. 
Die Versuche wurden in der schon vorher beschriebenen 
Weise, also ebenso wie bei den Steinprüfungen ausgeführt. Ab- 
gesehen von dem Abbrechen kleinerer Splitter an den Kanten 
und Ecken, das auf zufällige Umstände von rein örtlicher Be- 
deutung zurückzuführen ist und mit der Widerstandsfähigkeit 
des ganzen Würfels gar nichts zu tun hat, besteht die erste 
erkennbare Beschädigung, die sich im weiteren Verlaufe des 
Versuchs vergrößert und schließlich zum Bruche führt, in 
